Sl/RL'HIST. NATURELLE ET LES ARTS. 28; 



audi ce precede iie peut nullement ctre applique a Tor , & a I'argent , & 

 au platine. 



J'ai annonce dans un de mes Memoires, que pour unit diretSement 

 le phofphore aux metaux , il falloic que le metal tut fondu ou dans un 

 etat d'incandefcence, dans le moment ou on lui joindroit le phofpliore. 

 Je m'appiiyois en cela du travail de Niargraff qui avoit rraite , fans aucun 

 fucces, tous les metaux avec le phofphore. J'ajoutois alors que le danger 

 qu'il y auroit a porter du phofphore fur uri metal en fufion , m'avoit faic 

 chercher les nioyens oii je pourrois les faire rencontrer tous deux en 

 fufion, fans que j'eulTe a craindre le moindre danger. J'ai eu dans mes 

 efTais les fucces les plus fatisfaifans, comme on a pu le voir par le travail 

 que j'ai publie a ce fujet. J'ai cru devoir aujourd'hui le completter en 

 donnant quelques excniples de phofpkurcs mitalliqucs , fairs en unillant 

 direftement le phofphore a des metaux tenus en fufion. Je vais rendre 

 compte de ces experiences , ainfi que de pUifieurs auties que j'ai mifes en 

 pratique pour faire des pko/pkures ; elles ferviront de fuite k celles que 

 j'ai publiees. Je n'ai pas befoin de recommander la plus grande attention 

 en repetant ces procedes ; Ton juge bien qu'il faut y apporrer bcaucoup 

 de prudence; & fi Ton fuit exac'lement ceux que je vais decrire , Ton 

 n'aura pas de danger a craindre. 



Adduion. au proccde pour la priparatloa du phofphure dor (i). 



J'ai mis dans un creufet lOO grains d'or a 24. karats, reduits en limaille; 

 j'ai echauife le creufet, & lorfque I'or m'a paru bien rouge, j'y ai projette 

 du phofphore bien elFuye & par petits morceaux (2) ; j'ai continue a 

 ^chauffer le creufet & a y projetter des petits morceaux de phofphore; 

 Tor etant entre en fufion, j'ai encore continue a y projetter quelaues 

 petits morceaux de phofphore ; & j'ai audi-tor retire le creufet du feu. 

 L'or avoit conferve fa couleur jaune , mais il fe brifoit fous Is inarteaii, 

 & il paroiffoit grenu dans fa caiTure ; il avoit augmence en poids, il pefoit 

 104 grains. Cette augmentation eft due au phofphore qui refte uni a 

 Tor. 



On peut feparer le phofphore contenu dans le phofphure d'or , en le 

 tenant quelque terns en fufion. 



(i) P'oyei mon fecond M'Jmoire furle phofphore , AnnjUs de Chimie , torn. I, 

 ^(jg'. 98, extra;! psr Berlliollet. 



(i) Pour n'avoir rien a craindre dans cette manipulation , je coupe !e pliofbhorc 

 par perils morceaux du poids de 4 a 6 grains;^ je les liens dans une caofule ^vec de 

 I'eau , & a mefure que je veux les proietter dans le creufet , jc le; retire de Teau , je 

 les seche avec du papier gris , & je les prends avec des pinces longues pour les 

 porter dans le creufet , oil je tiens le metal fondu ou bien cliaufFe au roi'ge. 



Tome XLI, Part. n,\j$2.0CT0BRE. ' Oo 



